Der gegenwärtige Stund d. Forscbungeii auf d. Gebiete d. Metallographie. in 



weitere Koiizontr;itionsgebietc erstrecken, sind solche Schlüsse von vorn- 

 herein ganz unmöglich. 



Ein allgemeines Gesetz besagt nun. daß eine Molekül- oder freie 

 Atomart, die in irgend einer der Phasen eines heterogenen Systems aut- 

 tritt, auch in allen anderen Phasen dieses Systems wiederkehren muß. 

 Wenn wir beispielsweise in dem erwähnten Falle auf die Existenz der 

 lieiden Verbindungen Cu., Mg und Cu Mgo innerhalb der Krystallarteu III 

 und IV schließen, so müssen auch Moleküle dieser selben beiden Arten 

 neben Molekülen aus Kupfer und freiem ^Magnesium ebenso in der Schmelze 

 vorhanden sein, und auch die Kupferkrystalle und die Magnesiumkrystalle 

 (obwohl deren Sättigungsgehalt an anderem Metalle hier beiderseits sehr 

 gering zu sein scheint) müssen außer ihren eigenen Atomen Atome des 

 zweiten Elementes und ^loleküle der beiden Verbindungen ebenso auf- 

 W'eisen. 



So haben wir nun ganz allgemein recht komplizierte und noch völlig 

 unbekannte Zustände innerhalb der einzelnen Phasen. Solange sich die 

 Gleichgewichte zwischen diesen Molekülen stets momentan einstellen, haben 

 wir bei jeder behebigen Temperatur immer wieder genau dieselben Zu- 

 stände, und wir beobachten dann auch immer wieder dieselben äußeren 

 Eigenschaften dieser Phasen, ebenso dieselben Sättigungsgrenzen und die 

 gleiche Lage des gesamten Kurvenbildes des Zustandsdiagrammes überhaupt. 



Erleiden diese Gleichgewichte dagegen Verzögerungen, so haben wir 

 es mit langsam sich ändernden inneren Zuständen zu tun. Mit diesen Zu- 

 ständen ändern sich dann mehr oder weniger auch die Eigenschaften und 

 die Erscheinungen der heterogenen Gleichgewichte. 



Solche Fälle waren ursprünglich wenige bekannt, aber gerade in 

 den letzten Jahren hat die genauere metallographische Forschung mehr 

 und mehr solche Fälle aufgedeckt, und wir stehen heute der Notwendig- 

 keit gegenüber, diese Molekularzustände mit äußerster Sorgfalt zu berück- 

 sichtigen, wenn wir allerhand Störungen der heterogenen (jleichgewicht(^ und 

 allerhand merkwürdige allmähliche Änderungen innerhalb der Legierungen, 

 welche je nach der thermischen Vorgeschichte andere Zustände derselben 

 erzeugen, verstehen wollen. 



^'or allen Dingen müssen wir immer bedenken, daß die Diskussionen 

 um die Existenz gewisser Verbindungen zwischen metallischen Elementen 

 in zwei Teile aufgelöst werden muß, erstens in die Frage, welche inter- 

 mediären Krystallarteu sich ausbilden, und zweitens die Frage, welche 

 Molekelarten gewisser Verbindungen innerhalb dieser verschiedenen Krvstall- 

 arten zu suchen und zu linden sind. 



Korngröße und Einformung. 



Und noch ein dritter Faktor tritt hinzu, der in dem Zustands- 

 diagramm keinen Ausdruck findet, aber auch mit den Gleichgewichten 

 der Moleküle und Atome nichts zu tun hat, das ist der Einfluß der Korn- 

 größe. Während das Zustand sdiagramm mitteilt, wieviel verschiedene 



